CELEX: 31969L0493
Language: el
Date: 1969-12-15 00:00:00
Title: Οδηγία 69/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1969 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα προϊόντα εκ κρυστάλλου

Avis juridique important

|

31969L0493

Οδηγία 69/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1969 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα προϊόντα εκ κρυστάλλου  

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 326 της 29/12/1969 σ. 0036 - 0039 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0115  Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1969(II) σ. 0581  Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0115  Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1969(II) σ. 0599  Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0042  Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0170  Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 0170 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 1969 περί  προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα  προϊόντα εκ κρυστάλλου(69/493/ΕΟΚ)ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,Έχοντας υπόψη:τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής  Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100,την πρόταση της  Επιτροπής,τη γνώμη της Συνελεύσεως (1),(1) ΕΕ αριθ. Α 108 της  19.10.1968, σ. 35.τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής  Επιτροπής,Εκτιμώντας:ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η δυνατότης ιδιαιτέρας  ονομασίας των προϊόντων εκ κρυστάλλου και η συνεπαγόμενη υποχρέωση όσον  αφορά τη σύνθεση των προϊόντων αυτών υπόκεινται σε διαφορετικές  ρυθμίσεις  ότι οι διαφορές αυτές εμποδίζουν τις συναλλαγές των προϊόντων  αυτών και δύνανται να προκαλέσουν στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού  στο εσωτερικό της Κοινότητος ότι τα εμπόδια αυτά στη δημιουργία και τη  λειτουργία της κοινής αγοράς δύνανται να εξαλειφθούν, εάν θεσπισθούν οι  ίδιες προδιαγραφές από όλα τα κράτη μέλη ότι η θέσπιση κοινοτικών  διατάξεων περί των ονομασιών των διαφόρων ειδών κρυστάλλου καθώς και  περί των ιδιοτήτων των ειδών αυτών αποσκοπεί στην προστασία τόσο του  αγοραστού από τις νοθεύσεις όσο και του κατασκευαστού που συμμορφώνεται  προς τις διατάξεις αυτές ότι για τη εφαρμογή της κοινοτικής ρυθμίσεως  είναι αναγκαίο να καθιερωθούν ενιαίες μέθοδοι προσδιορισμού των φυσικών  και χημικών ιδιοτήτων των προϊόντων εκ κρυστάλλου που φέρουν τις  ονομασίες οι οποίες καθορίζονται από την παρούσα οδηγία,ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:ρθρο 1Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα που  απαριθμούνται στην κλάση 70.13 του κοινού δασμολογίου.ρθρο 2Τα κράτη  μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η σύνθεση, τα χαρακτηριστικά  κατασκευής, η επισήμανση και κάθε μορφή διαφημίσεως των προϊόντων τα  οποία προβλέπονται από το άρθρο 1 να ανταποκρίνονται στους ορισμούς και  τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία και τα παραρτήματά  της.ρθρο 3Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι  ονομασίες που εμφανίζονται στη στήλη β) του παραρτήματος Ι να μη  δύνανται να χρησιμοποιηθούν στο εμπόριο για να υποδηλώσουν προϊόντα  διάφορα εκείνων που έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται στις  στήλες δ) έως ζ) του παραρτήματος Ι.ρθρο 41. Εάν ένα προϊόν, στο  οποίο αναφέρεται η παρούσα οδηγία, φέρει μία από τις ονομασίες της  στήλης β) του παραρτήματος Ι, δύναται ομοίως να εφοδιασθεί με σύμβολο  αναγνωρίσεως εξ εκείνων που καθορίζονται στις στήλες η) και θ) της  παρούσας οδηγίας.2. Στην περίπτωση που το εμπορικό σήμα, η εταιρική  επωνυμία μιας επιχειρήσεως ή κάθε άλλη ένδειξη περιλαμβάνει, είτε ως  κύριο μέρος είτε ως επιθετικόν προσδιορισμό είτε ως ρίζα, τη  χρησιμοποίηση μιάς ονομασίας που αναφέρεται στις στήλες β) και γ) του  παραρτήματος Ι ή κάθε ονομασίας που δύναται να οδηγήσει σε σύγχυση με  αυτή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αναγράφεται  με πολύ εμφανείς χαρακτήρες και αμέσως μετά από το σήμα η επωνυμία ή η  ένδειξη: α) η ονομασία του προϊόντος, εφόσον τούτο έχει τα  χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις στήλες δ) έως ζ) του παραρτήματος  Ι  β) η ένδειξη της ακριβούς συστάσεως του προϊόντος, εφόσον δεν έχει  τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις στήλες δ) έως ζ) του  παραρτήματος Ι.ρθρο 5Οι ονομασίες και τα σύμβολα αναγνωρίσεως που  αναφέρονται στο παράρτημα Ι δύνανται να απεικονίζονται στην ίδια  ετικέτα.ρθρο 6Η αντιστοιχία μεταξύ των ονομασιών και των συμβόλων  αναγνωρίσεως αφενός και των χαρακτηριστικών που αναγράφονται στο  παράρτημα Ι στις στήλες δ) έως ζ) αφετέρου δεν δύναται να εξακριβωθεί  παρά μόνο με τη χρησιμοποίηση των μεθόδων που καθορίζονται στο παράρτημα  ΙΙ.ρθρο 7Τα προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν εκτός Κοινότητος δεν  υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.ρθρο 8Τα κράτη μέλη  λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς την  παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας 18 ημερών από της κοινοποιήσεώς της και  ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή. Από της κοινοποιήσεως της  παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη μεριμνούν εξάλλου για την έγκαιρη  ενημέρωση της Επιτροπής, ώστε αυτή να δύναται να υποβάλει τις  παρατηρήσεις της επί παντός μεταγενεστέρου σχεδίου ουσιωδών διατάξεων  νομοθετικού, κανονιστικού ή διοικητικού χαρακτήρος που σκοπεύουν αυτά να  θεσπίσουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.ρθρο 9Η  παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 15  Δεκεμβρίου 1969.Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςH. J. DE KOSTERΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1Πίνακας κατηγοριών κρυστάλλου>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΜΕΘΟΔΟΙ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ1. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ1.1 BaO και PbO1.1.1. Προσδιορισμός  αθροίσματος: BaO + PbOΖυγίζουμε με προσέγγιση 0,0001 γρ περίπου 0,5 γρ  κόνεως υάλου και τα θέτουμε εντός κάψης εκ λευκοχρύσου. Διαβρέχουμε με  ύδωρ και προσθέτουμε 10 μλ διαλύματος θειϊκού οξέος 15% και 10 μλ  υδροφθορικού οξέος. Θερμαίνουμε σε αμμόλουτρο μέχρις εμφανίσεως λευκών  ατμών. Αφήνουμε να ψυχθεί και προσθέτουμε πάλι 10μλ υδροφθορικού οξέος.  Θερμαίνουμε μέχρις επανεμφανίσεως λευκών ατμών. Αφήνουμε να ψυχθεί και  εκπλύνουμε τα τοιχώματα της κάψης με ύδωρ. Θερμαίνουμε μέχρις  επανεμφανίσεως λευκών ατμών. Αφήνουμε να επαναψυχθεί, προσθέτουμε  προσεκτικά 10 μλ ύδατος, εν συνεχεία μεταγγίζουμε σε ποτήριο ζέσεως 400  μλ. Εκπλύνουμε την κάψα επανειλημμένως με διάλυμα θειϊκού οξέος 10% και  αραιώνουμε μέχρις όγκου 100 μλ  με το ίδιο διάλυμα. Βράζουμε επί 2-3  λεπτά. Αφήνουμε εν ηρεμία επί μία νύκτα.Διηθούμε με υάλινον ηθμόν  πορώδους 4, εκπλύνουμε καταρχήν με διάλυμα θειϊκού οξέος 10% και εν  συνεχεία δύο ή τρεις φορές με αιθυλική αλκοόλη. Ξηραίνουμε επί μία ώρα  στο πυριατήριο στους 150  C. Ζυγίζουμε τα BaSO4+PbSO4.1.1.2.  Προσδιορισμός BaOΖυγίζουμε με προσέγγιση 0,0001 γρα περίπου 0,5 γρ  κόνεως υάλου και τα θέτουμε εντός κάψη εκ λευκοχρύσου. Διαβρέχουμε με  ύδωρ και προσθέτουμε 10 μλ υδροφθορικού οξέος και 5 μλ υπερχλωρικού  οξέος. Θερμαίνουμε σε αμμόλουτρο μέχρις εμφανίσεως λευκών  ατμών.Αφήνουμε να επαναψυχθεί και προσθέτουμε εκ νέου 10 μλ  υδροφθορικού οξέος. Θερμαίνουμε μέχρις επανεμφανίσεως λευκών ατμών.  Αφήνουμε να επαναψυχθεί και εκπλύνουμε τα τοιχώματα της κάψης με  απεσταγμένο ύδωρ. Θερμαίνουμε εκ νέου και εξατμίζουμε σχεδόν μέχρι  ξηρού. Προσθέτουμε 50 μλ διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 10% και  θερμαίνουμε ελαφρώς για να διευκολύνουμε τη διάλυση. Μεταγγίζουμε σε  ποτήριο ζέσεως 400 μλ και αραιώνουμε με ύδωρ μέχρις όγκου 200 μλ.  Θερμαίνουμε μέχρι βρασμού και διαβιβάζουμε στο θερμό διάλυμα ρεύμα  υδροθείου. Όταν το ίζημα του θειούχου μολύβδου έχει εναποτεθεί στον  πυθμένα του δοχείου, διακόπτουμε τη διαβίβαση του αερίου. Διηθούμε με  σκληρόν ηθμόν και εκπλύνουμε με κεκορεσμένο ψυχρό υδατικό διάλυμα  υδροθείου.Θερμαίνουμε μέχρι βρασμού το διήθημα και μειώνουμε  ενδεχομένως μέχρις όγκου 300 μλ δι’εξατμίσεως. Προσθέτουμε κατά το  βρασμό 10 μλ διαλύματος θειϊκού οξέος 10%. Το απομακρύνουμε από τη φωτιά  και το αφήνουμε εν ηρεμία τουλάχιστον επί τετράωρο.Διηθούμε με σκληρόν  ηθμόν, εκπλύνουμε με ψυχρό ύδωρ. Πυρούμε το ίζημα στους 1050  C και  ζυγίζουμε το BaSO4.1.2. Προσδιορισμός ΖηΟΕξατμίζουμε το διήθημα που  προέρχεται από το διαχωρισμό του BaSO4 μέχρις όγκου 200 μλ.  Εξουδετερώνουμε με αμμωνιακό διάλυμα παρουσία ερυθρού του μεθυλίου και  προσθέτουμε 20 μλ θειϊκού οξέος Ν/10. Φέρουμε το PH στο 2 (πεχάμετρο)  διά προσθήκης θειϊκού οξέος Ν/10 ή καυστικού νατρίου Ν/10, αναλόγως της  περιπτώσεως, και καταβυθίζουμε εν ψυχρώ το θειούχο ψευδάργυρο διά  διαβιβάσεως ρεύματος υδροθείου. Αφήνουμε το ίζημα να κατακαθίσει επί  τετράωρο, εν συνεχεία το συλλέγουμε επί σκληρού ηθμού. Εκπλύνουμε με  ψυχρό κεκορεσμένο υδατικό διάλυμα υδροθείου. Διαλύουμε το επί του ηθμού  ίζημα χύνοντες 25 μλ θερμού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 10%.  Εξουδετερώνουμε με αμμωνιακό διάλυμα παρουσία χάρτου ηλιοτροπίου, εν  συνεχεία προσθέτουμε 1-2 γρ στερεάς ουροτροπίνης μέχρι PH περίπου 5.  Προσθέτουμε μερικές σταγόνες υδατικού διαλύματος πορτοκαλλοχρόου της  ξυλόλης 0,5% πρασφάτως παρασκευασθέντος και τιτλοδοτούμε με διάλυμα  Complexon III N/10 μέχρι μεταβολής του ροδοχρόου σε κίτρινο λεμονίου.  1.3. Προσδιορισμός K2Oδιά καθιζήσεως και ζυγίσεως ως  τετροφαινυλοβοριούχου καλίου.Τρόπος ενεργείας: 2 γρ υάλου, αφού  κονιοποιηθούν και κοσκινισθούν, προσβάλλονται διά 2 μλ πυκνού HNO315  μλ HCO412 μλ HFεντός κάψης εκ λευκοχρύσου, εν συνεχεία επί  αμμολούτρου. Μετά την εμφάνιση πυκνών υπερχλωρικών ατμών (συνεχίζουμε  μέχρι ξηρού) διαλύουμε διά 20 μλ θερμού ύδατος και 2-3 μλ πυκνού  HC1.Μεταγγίζουμε σε ογκομετρική φιάλη 200 μλ και συμπληρώνουμε  δι’απεσταγμένου ύδατος.Αντιδραστήρια: Διάλυμα τετραφαινυλοβοριούχου  νατρίου 6%: διαλύουμε 1,5 γρ αντιδραστηρίου σε 250 μλ απεσταγμένου  ύδατος. Απομακρύνουμε το ελαφρό θόλωμα που υπάρχει προσθέτοντες 1 γρ  ενύδρου αλουμίνας.Αναδεύουμε 5 λεπτά και διηθούμε φροντίζοντας να  περάσουν εκ νέου διά του φίλτρου τα 20 πρώτα μλ που λαμβάνονται.Διάλυμα  εκπλύσεως του ιζήματος: Παρασκευάζουμε μικρή ποσότητα άλατος Κ διά  καθιζήσεως εντός διαλύματος περίπου 01,γρ KC1 διά 50 μλ HC1 N/10, εντός  του οποίου προσθέτουμε αναδεύοντες το διάλυμα του τετραφαινυλοβοριούχου  μέχρι παύσεως της καθιζήσεως. Διηθούμε επί υαλίνου ηθμού. Εκπλύνουμε με  ύδωρ απεσταγμένο. Ξηραίνουμε εντός ξηραντήρος σε θερμοκρασία  περιβάλλοντος. Ρίπτουμε εν συνεχεία 20-30 μγρ του άλατος αυτού εντός 250  μλ απεσταγμένου ύδατος. Αναδεύουμε από καιρού σε καιρό. Μετά 30 λεπτά  προσθέτουμε 0,5-1 γρ ενύδρου αλουμίνας, αναδεύουμε επ’ολίγο.  Διηθούμε.Τρόπος ενεργείας: Λαμβάνουμε εκ του υδροχλωρικού υγρού  προσβολής όγκο αντιστοιχούντα σε 10 μγρ Κ2Ο περίπου. Αραιώνουμε σε 100  μλ περίπου. Χύνουμε αργά το διάλυμα του αντιδραστηρίου, δηλ. 10 μλ ανά 5  μγρ Κ2Ο προϋπολογισθέντα αναδεύοντες μετρίως. Αφήνουμε εν ηρεμία επί 15  λεπτά κατά μέγιστο όριο, εν συνεχεία διηθούμε επί προζυγισθέντος υαλίνου  ηθμού αριθ. 3 ή 4. Εκπλύνουμε με διάλυμα εκπλύσεως. Ξηραίνουμε 30 λεπτά  στους 120  C. Συντελεστής μετατροπής του Κ2Ο = 0,13143.1.4. Ανοχές±  0,1 κατ’απόλυτη τιμή επί εκάστου ποσού. Εάν η ανάλυση δίδει τιμή εντός  των ανοχών κατωτέρα των καθορισμένων ορίων (30, 24 ή 10%), πρέπει να  λάβουμε τη μέση τιμή τριών τουλάχιστον αναλύσεων. Εάν είναι ανωτέρα ή  ίση αντιστοίχως προς 29,95, 23,95 ή 9,95, η ύαλος πρέπει να καταταχθεί  στις κατηγορίες που αντιστοιχούν σε 30,24 και 10% αντιστοίχως.2.  ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ2.1. ΠυκνότηςΜέθοδος δι’υδροστατικού ζυγού με  προσέγγιση ± 0,01. Δείγμα τουλάχιστον 20 γρ ζυγίζεται στον αέρα και εν  συνεχεία βυθισμένο εντός απεσταγμένου ύδατος 20  C.2.2 Δείκτης  διαθλάσεωςΟ δείκτης μετράται σε διαθλασίμετρο με προσέγγιση  ±0,001.2.3. ΜικροσκληρότηςΗ σκληρότης Vickers πρέπει να μετράται  σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E 92-65 (Αναθεώρηση 1965), αλλά με την  αποδοχή φορτίου 50 γρ και αφού ληφθεί η μέση τιμή 15  μετρήσεως.